Körne/ sehe Thonzellen für galvanische Apparate etc. 269 



Thonerde hinterliessen. 0,251 Grm. hätten 0,16575 Grm. 

 hinterlassen müssen = 16,6 Proc. Thonerde. 



Die von Thonerde und Eisenoxyd getrennte Flüssig- 

 keit wurde mit oxalsaurem Kali gefällt; der erhaltene 

 oxalsaure Kalk lieferte beim Glühen 0,013 Grm. kohlen- 

 sauren Kalk = 0,0073 Grm. reinen Kalk = 0,73 Proc. 

 Kalk, von Talkerde waren nur unwägbare Mengen vor- 

 handen. 



Die Kömer'schen Thonzellen für galvanische Apparate 



bestehen sonach in 100 Theilen aus: 



16,6 Proc. Thonerde 

 75,4 „ Kieselerde 



2,4 „ Eisenoxyd 



0,7 „ Kalk 

 Spur von Talkerde 



0,8 Proc. hygroskopischem Wasser 



4,1 „ Alkalien und Verlust 



100,0. 



Der Thon vom Forste bei Jena. 



Grauweiss, rauh anzufühlen, sehr sandig. Mit Wasser 

 geschlämmt gaben 20 Grm. desselben 3,34 Grm. Sand = 

 16,7 Proc. feinkörnigen Quarzsand aus weissen, grauen 

 und röthlich - grauen Körnern gemischt. 



Mit Salpetersäure übergössen, brauste der zerriebene 

 ungeschlämmte Thon nicht auf; auch beim Kochen mit 

 Salpetersäure konnte kein Brausen bemerkt werden. In 

 der abfiltrirten Lösung wurde nur eine Spur von Kalk 

 aufgefunden. 



2 Grm. ungeschlämmter lufttrockner Thon gaben beim 

 Glühen 0,085 Grm. Glühverlust == 4,25 Proc. Wasser. 



1 Grm. lufttrockner ungeschlämmter Thon wurde mit 

 kohlensaurem Kali zusammengeschmolzen, die dadurch 

 aufgeschlossene Masse mit Salzsäure angesäuert, abge- 

 dampft u. s. w. lieferte 0,850 Grm. getrocknetes Kiesel- 

 erdehydrat. 0,789 Grm. desselben gaben geglüht 0,644 

 Gramm weisse Kieselerde. 0,850 Grm. hätten 0,694 Grm. 

 Kieselerde liefern müssen = 69,4 Proc. Kieselerde im 



